( 33 ) 

 » Les rapports équivalents 



Fe' 73,7 



0^ 26,3 



représentent exactement la composition de cet oxyde (i). Le composé 

 2FeO, Fe^O' = Fe''0'* pourrait être comparé à un sel bibasique. 



» Quand on aura préparé la série de tous les oxydes obtenus à toutes les 

 températures depuis 200 jusqu'à 1600 degrés, il sera très-curieux d'en 

 étudier la composition, la densité et enfin la chaleur de combinaison avec 

 un même acide, l'acide chlorliydrique par exemple. 



» Si tous ces oxydes avaient la même composition, si par exemple ils 

 étaient tous de l'oxyde magnétique, ils différeraient entre eux probable- 

 ment comme les divers soufres étudiés par MM. Mitcherlicb, Dumas, mon 

 frère, MM.Favreet Silbermann,Berthelot et d'autres chimistes; ce seraient de 

 vrais isomères, peut-être en nombre indéfini, dont les propriétés physiques 

 varieraient d'une manière continue, depuis ceux qui sont prodiuts à 

 200 degrés, jusqu'aux oxydes préparés à 1600 degrés. 



» Si tous ces oxydes n'avaient pas la même composition, par exemple 

 si leur formule était successivement (3FeO, Fe^O^), (aFeO, Fe^O'), 

 (FeO, Fe-0'), il est probable que le phénomène de leur formation serait 

 discontinu. Il y aurait alors à déterminer entre quelles limites fixes de tem- 

 pérature chacun d'eux pourrait être obtenu, et, au point de vue de la 

 chimie générale, cette étude aurait de l'importance. Ce serait un excellent 

 sujet de travail pour un jeune chimiste qui voudrait entrer dans l'étude 

 de la chimie de précision. 



» Résumé et conclusion. — J'ai donné une méthode pour comparer des 

 phénomènes qui ont résisté à toute mesure et qu'on a expliqués jusqu'ici 

 par l'intervention de forces imaginaires. 



» Appliquant cette méthode à l'oxydation du fer par leau, je fais voir : 

 » 1° Que l'accroissement de la tension de l'hydrogène formé au con- 

 tact du fer et de la vapeur d'eau est un phénomène continu, quand on fait 



(i) Je ne puis affirmer que le fer introduit dans mes appareils ne contenait pas, même 

 après un long traitement par l'hydrogène, des traces d'oxyde magnétique. La matière ana- 

 lysée avait été oxydée partiellement à 36o degrés par la vapeur d'tau avant de l'élre com- 

 plètement à 44° degrés. 



C. R., 1870, 2» Semestre. (T. LXXI, N» 1.) 5 



